— 15 — 
Es dürfte an dieser Stelle passend und von allgemeinerem Interesse sein, über die Ver- 
änderung von Metall-Gewichten im Laufe der Zeit aus meinen Erfahrungen noch folgende 
Mittheilungen zu machen. 
Das im ersten Abschnitte erwähnte provisorische Mutterkilogramm der Schweiz — ein 
vergoldetes cylindrisches Messinggewicht von Steinheil in München — ist von Herm von 
Steinheil im Jahre 1844 mit seiner Copie des Pariser Archiv-Kilogramms in Bergkrystall 
verglichen worden "und erwies sich damals nach der Reduction auf den leeren Raum als um 
4,67 Millier. zu leicht, also: 
Steinheil 1844: K, = 1 Kilogr. — 4,67 Milligr. 
‚Meine eigenen Vergleichungen desselben Kilogramms mit dem Mutterkilogramm von 
Platin haben, wieder unter Reduction der Wägungen auf den leeren Raum, folgende Re- 
sultate ergeben: 
1864 October K, = 1 Kilogr. — 6,78 Milligr. 
Wild 1865 Nez el » — 6,37 » 
ao San — I » — 7,13- » 
\ 1867 Decht. K=1 N rl 
Darnach wäre das fragliche Kilogramm in 20 Jahren um 2 Milligr., während 3 Jahren 
nach meinen Vergleichungen mit ein und demselben Platinkilogramm um nahe 1 Milligr. 
leichter geworden. Ich bemerke noch, dass zwischen den Vergleichungen von März und 
September 1865 das Kilogramm K, zur neuen Bestimmung seines specifischen Gewichts in 
Wasser gebracht, hernach mit Seidenpapier abgewischt nnd schliesslich noch unter der Luft- 
pumpenglocke über Schwefelsäure scharf getrocknet wurde. Diese Operation hatte also auf 
das Gewicht keinen beträchtlichen Einfluss. 
Wie sehr die vorstehenden Zahlen unser Vertrauen verdienen, wird am besten aus der 
Aufführung der einzelnen Resultate der Beobachtungsreihen vom October 1864 und März 
Gewichtsstücke H. der Fall, das im Laufe von 2'/s Jahren eine Gewichtsverminderuug um volle 30 Milligr. 
erfahren hatte. Offenbar haben sich diese Hohlräume, die mit der Oberfläche durch kaum erkennbare Poren 
in Verbindung stehen, bei der Vergoldung und dem nachherigen Auskochen in destillirtem Wasser mit Flüssig- 
keit gefüllt, welche Flüssigkeit später nach und nach durch die feinen Oeffnungen verdunstete. Es wurde 
dies auch dadurch bestätigt, dass sich bei diesen Gewichtsstücken stets nach längerem Liegen an einzelnen 
Stellen der Oberfläche ein weisser Anflug zeigte. 
Es ist hiernach jedenfalls rathsam, galvanisch vergoldete Metallgewichte unmittelbar nach der Vergoldung 
und einige Zeit später genau abzuwägen und so auf das störende Vorhandensein solcher aussen nicht erkenn- 
baren Poren zu untersuchen, was aus einer bedeutenden Gewichtsverminderung sofort erkannt werden kann. 
